( 1009 ) 
Température du liquide, 35° cent. 
Or déposé. 
Première immersion de deux minutes..,.... 0,018 
Deuxième immersion....,,...,.:::..,... 0,028 
Troisième immersion. sss ss pss rrot p caaan 0030 
Quatrième immersion..,.,...,........... 0,029 
Cinquième immersion. . ........,......°,. 03029 
Sixième immersion. ....:...,.........,... 0,020 
Septième immersion... , «04 ‘sv, 0,000 
Huitième immersion. ..........,,.,...... 0,030 
Neuvième immérsion.., ......+..+.4.4+:4. 0,029 
Dixième immersion. .........,..44++..:. 0,028 
Onzième immersion. ....... ss édée SANT 0,029 
Douzième immersion. .. tininiéepengireee 0,027 
Moyenne. .. « s...‘ Le] 0296 
Température du liquide, 15° cent. 
kg: ; : ; Òr déposé. 
gr- 
Première immersion de deux minutes. .... 0,009 
Deuxième IMMETSION, +... ss... 0,013 
Troisième ON. , 25: dieu: 0 0 
Quatrième immersion. EE PS A 
Cinquième immersion. ...... et R en st 2. E 
Moyenne. ..… 0,0126 
» Ainsi, comme on voit, rien de plus régulier que ces nombres; les dif- 
férences tiennent probablement plutôt à l'incertitude des expériences | et 
des pesées, qu’au procédé lui-même. Quant à à Pinfl ede la température, 
elle est manifeste, et la rapidité d du ie augmente beaucoup avec la tem- 
pérature de la dissolution, 
» La nature du métal à dorer exerce probablement peu d'influence, 
pourvu qu'il soit bon conducteur. L'expérience suivante semble du moins 
le prouver; elle sera d’ailleurs confirmée par d’autres renseignements. 
» On a doré, en effet, une plaque de laiton de 5 centimêtresgde côté, 
avec les mêmes éléments, le même liquide , et en opérant js dei: dans 7: 
les mêmes circonstances de température que pour la plaque kargak € 
avait servi à notre dernière opération. On va voir re le a 
posé s’est montré exactement le même, T i 
C. R., 1847, 2° Semestre. (T. XIII, N° 22.) 
